Elektrizitätsleitung in Krystallen. 73 



Bei Zinnstein ist der Verlauf der Kurve von 550°, von 

 welchem Punkte keine Übergangswiderstände mehr auftreten, 

 ein regelmäßiger. Der Widerstand ist schon bei 360° nicht 

 hoch und sinkt bei 850° zum Betrage von wenigen Ohm. Bei 

 hohen Temperaturen ist die Leitfähigkeit eine sehr bedeutende, 

 ein Knickpunkt in der Kurve fehlt. 



Polarisation kann hier nicht beobachtet werden; es ergab 

 sich auch bei 1200° kein meßbarer Polarisationsausschlag. 



Daher ist die Wahrscheinlichkeit, daß im Zinnstein Elek- 

 tronenleitung und nicht Ionenleitung vorhanden ist, ziemlich 

 groß; indessen wäre es möglich, daß bei hohen Temperaturen 

 auch letztere auftritt, und ließe sich die Depolarisation durch 

 Reststrom erklären. 



Rutil (Ti0 2 ). 



Eine wenig durchsichtige Rutilplatte wurde erhitzt und es 

 ergab sich das Resultat, daß bis 950° keine meßbare Leit- 

 fähigkeit eintritt; der Körper hat daher nicht wie der verwandte 

 isomorphe Zinnstein schon bei verhältnismäßig niederen Tem- 

 peraturen Leitfähigkeit. 



Eine Versuchsreihe konnte infolge eines Unfalles, bei 

 welchem die Platte zersprang, nicht ausgeführt werden. Bei 

 1150° war der Widerstand 950 Q, also ganz bedeutend höher 

 als bei Zinnstein. 



Quarz (Si0 2 ). 



Es wurden sowohl Bergkrystalle als auch Rauchquarze 

 untersucht, und zwar stammen erstere von der Schweiz, die 

 letzteren aus Brasilien. Es wurden fast durchwegs Krystallplatten 

 verwendet, die senkrecht zur Achse geschnitten waren; über 

 Platten parallel der Achse sieh meine frühere Arbeit. 1 Von 

 Quarz wurden zwei Platten, von Rauchquarz zwei untersucht, 

 dann noch eine Quarzplatte parallel zur Achse. 



1 Die Leitfähigkeit fester Silikate, 1. c. 



